﻿572 



No. 14. Adular vom St. Gotthard 1 Jahr mit Na. 2 C0 3 - 

 Lösung; Zusammensetzung des Adulars: diese Z. 1876. p. 523. 



No. 15. Orthoklas von Brevig, eingebettet in Elaeolith. 



No. 15 a. No. 15 geschmolzen und 5 Monate mit Na 2 C0 3 - 

 Lösung behandelt; bei der Einwirkung der Sodalösung auf die 

 beiden Feldspathgläser fand zu Anfang eine langsame Abschei- 

 dung von Si0. 2 statt, die nach etwa 14 Tagen sehr stark zu- 

 nahm, um dann wieder langsam zu verlaufen. Durch lOtägige 

 Behandlung mit K 2 C0 3 - Lösung ging No. 15 a in das Silicat 

 No. 15 b über, ein gleich zusammengesetztes wurde aus No. 14 

 erhalten. 



No. 12. No. 13. No. 14. No. 15. No. 15a. No.löb. 



H 2 . . 



. 16,41 



17,83 



8,49 



0,24 



8,43 



0,51 



Si0 2 . . 



. 38,51 



42,37 



57,70 



66,76 



57,94 



58,73 



A1 9 3 . 



. 28,33 



21,36 



21,32 



19,02 



20,97 



21,45 



CaO . . 



. 0,45 



0,89 





0,39 



0,10 



0,10 



K 2 . . 





17,55 





7,09 





19,21 



Na 2 0. . 



.' 16,30 



12,49 



6,60 



12,56 





100 



100 



100 



100,10 



100 



100 



No. 16. Albit von Kirjäbinsk, Ural. 



No. 16 a. Geschmolzen und 14 Tage mit Na 2 CO ü -Lösung 

 behandelt; nach dem Glühen mit Wasser befeuchtet: kein 

 Erwärmen. 



No. 16 b. Geschmolzener Albit 4 Monate mit K 2 C0 3 - 

 Lösung; nimmt nach dem Glühen unter starker Erwärmung 

 wieder alles Wasser auf. 



Ein inniges Gemisch von 7 Theilen Feldspath- (Brevig 

 No. 15) und 2,3 Theilen Quarzpulver wurde zu einem Glas 

 geschmolzen und rasch abgekühlt; eine andere Probe kühlte 

 nach dem Schmelzen im Verlaufe von 2 Stunden allmählich 

 ab, unterschied sich jedoch äusserlich nicht von der vorigen. 

 Beide Proben wurden mit gleichstarker Na 2 C0 3 -Lösung 2 Monate 

 behandelt; No. 17 ist die Zusammensetzung des Umwandlungs- 

 products vom rasch, No. 17 a vom langsam gekühlten Glase. 



No. 16. No. 16a. No. 16b. No. 17. No. 17a. 



H 2 . . 



. 0,19 



17,09 



13,69 



8,67 



6,14 



Si0 2 . . 



. 68,38 



55,88 



55,05 



67,39 



70,02 



A1 2 3 . 



. 19,36 



16,93 



16,37 



14,58 



14,60 



CaO . . 



. 0,31 



0,20 



0,25 







K 2 . . 







14,26 



3,53 



3,60 



Na 2 . 



'. 11,76 



9,90 



0,38 



5,83 



5,64 



100 100 100 100 100 



